304 FELICE GARELLI — FORMAZIONE DI SOLFURI, ECC. 



Dalle mie esperienze risulta che atiche il tellurio precipita 

 a freddo dalla soluzione di solfato di rame dei tellururi di varia 

 composizione se vi è in presenza del rame metallico. 



In una provetta contenente soluzione di solfato rameico 

 al 10 % introdussi un bastoncello di tellurio metallico, avvilup- 

 pato con sottile lastra di rame. Lasciando la provetta a tempe- 

 ratura ordinaria, e meglio a 40*^-45° C, si nota un rapido disgre- 

 garsi del metalloide. ÌjSl bacchetta si frantuma in frammenti 

 grossolani, mentre il rame metallico scompare e lascia il posto 

 ad una polvere nera. Il bastoncello di tellurio pesava gr. 4,835, 

 il rame che l'avvolgeva gr. 0,82. Dopo 5 giorni il rame era com- 

 pletamente scomparso ed il tellurio ridotto in frammenti gros- 

 solani. Separando questi con pinza e filtrando e lavando, rimane 

 una polvere nera di minuti cristallini con riflessi metallici neri 

 violacei, del peso di gr, 1,28. La soluzione di solfato di rame in 

 seno alla quale è avvenuta la reazione non cambia la sua con- 

 centrazione. L'analisi della polvere fornì i seguenti risultati: 



trovato calcolato per Cu4Te 



Cu 64,06 66,66 



Te 35,34 33,34. 



In altra prova, mettendo in presenza una maggior quantità 

 di rame (e precisamente gr. 1 di Cu e gr. 2 di Te), ottenni dopo 

 6 giorni a temperatura ordinaria una polvere minuta, nera, ap- 

 parentemente amorfa, che, liberata dai frammenti di tellurio e 

 da qualche pagliuzza di rame inalterati, sembra abbastanza 

 omogenea, ma che, probabilmente, è una miscela di diversi tel- 

 lururi. Infatti l'analisi fornì i numeri seguenti Cu := 39,3 ^Iq , 

 Te = 60,2°/o, mentre per il composto CuTe si calcolerebbe 

 Cu = 33,16 o/o e Te = 66,84 %. 



Ulteriori esperienze diranno se è possibile ottenere, per 

 questa via, allo stato puro, composti binari ben definiti di rame 

 e tellurio e trovare il metodo per isolarli. 



Torino, Istituto di chimica tecnologica del R. Politecnico. 



